## STABILISASI TANAH LENDUTMENGGUNAKANPENAMBAHAN ABU KAYU BAKAR DAN SEMEN PORTLAND TIPE 1
1 Moch. Zaenuri, 2 Romadhon
Civil Engineering Department, Kadiri University, Jl. Selomangleng 1 Kediri Indonesia Email: moch_zaenuri@unik-kediri.ac.id , romadhon@unik-kediri.ac.id

## ABSTRAK
Tanah  berlendut  merupakan  suatu  jenis  tanah  yang  bersifat  sangat  lunak,  karakteristik  struktur penyusun tanah tersebut adalah berbutir halus (Lempung).Stabilisasi tanah adalah carayang digunakan untuk  menangani  perbaikan  lapisan  struktur  tanah  yang  masih  kurang  baik  dalam  spesifikasi penggunaanya.Pada  penelitian  berikut  ini  penulis  mempergunakan  Bahan  tambahan  labu  kayu  bakar dan semen portland tipe 1.
Pada hasil penelitian menunjukkan Tanah dari Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur berjenis lanau.  Pada  metode  USCS  tanah  tersebut  masuk  dalam  jenis  lempung  CH,  dan  kategori  tanah  A-7 pada AASHTO yang  disimpulkan bahwa tanah tersebut adalah berlempung sedang hinggatinggi.Dari hasil  pengujian  pemadatan  tanah  asli  Unsoaked  didapatkan  nilai  PROCTOR  sebesar  8,72%, sedangkan  pada  tanah  Asli  Soaked  sebesar  1,23%.Pada  penambahan  abu  kayu  bakar  sebesar  3% beserta  Semen  Portland  sejumlah  4%  memberikan  kenaikan  Nilai  uji  PROCTOR  hingga  menjadi 29,72% pada tanah asl i.Ketika Benda uji dilakukanpemeraman terbukti memberikan peningkatan nilai kepadatan  dan  ketika  dilakukan  pemeraman  selama  7  hari  nilai  PROCTOR  relatif  konstan.  Pada Swelling test menunjukkan hasil yang semakin bagus ketika persentase bahan campur abu kayu bakar semakin  banyak.  Dari  pengembangan  tanah  asli  sebesar  4,9%  menjadi  0,038%  pada  pengembahan tanah asli, abu kayu bakar 7% dan semen portland 4%.

## Kata Kunci: Stabilisasi Tanah, Abu Kayu Bakar, Semen Portland

## PENDAHULUAN
Tanah  berlendut  merupakan  suatu  jenis  tanah yang  bersifat  sangat  lunak,  karakteristik  struktur penyusun  tanah  tersebut  adalah  berbutir  halus (Lempung), memiliki nilai angka pori lebih besar dan  nilai  permeabilitasnya  lebih  kecil  jika dibandingkan  dengan  tanah  yang  tersusun  dari struktur butiran kasar (Pasir).Sifat ekspansif tanah adalah “Ketika terkena air dimensi lempung akan mengembang  sesuai  dengan  kapasitas  air  yang diserap,  Namun  ketika  kering  dimensi  dari lempung  akan  menyusut  kembali  seperti  semula dengan  wujud pemadatan yang tidak terarah. Hal tersebut  menjadikan  permukaan  tanah  menjadi berlendut.”(Susanto  2009),  (Candra  et  al.,  n.d.). Faktor  ekspansif  dari  tanah  tersebut  dapat merusak  kekuatan  dari  struktur  bangunan  yang ditopang,  sehingga  struktur  dari  bangunan  dapat mengalami kerusakan yang sulit dalam penanganannya.
Stabilisasi  tanah  adalah  suatu  cara  yang digunakan  untuk  menangani  perbaikan  lapisan struktur  tanah  yang  masih  kurang  baik  dalam spesifikasi  penggunaanya,  “Proyek  dikatakan berkualitas  apabila  hasil  proyek  memenuhi
spesifikasi  dan  kriteria  yang  dipersyaratkan”, (Gardjito  2017).  Stabilisasi  tanah  juga  dapat dilakukan  dengan  caramengganti  struktur  lapisan tanah  dengan  struktur  lapisan  tanah  lain  yang lebih stabil atau dengan caramelakukan penambahan  meterial  lain  sebagai  additif  yang dimaksudkan  untuk  dapat  memperbaiki  struktur tanah  berdasarkan  spesifikasi.  Pada  penelitian berikut  ini  penulis  mempergunakan  Bahan tambahan  labu  kayu  bakar  dan  semen  portland tipe 1.
Abu  kayu  bakar  merupakan  sebuah  material  sisa dari  hasil pembakaran  kayu  bakar.  Tersusun  dari material  berbutir  halus  namun  hanya  memiliki seikit  kemampuan  untuk  menyerap  air,  sehingga dalam  penelitian  ini  abu  kayu  bakar  diharapkan mampu  untuk  dijadikan  bahan  stabilisasi  tanah berlendut  akibat  perubahan  kandungan  air.  pada hakikat  penambahan  material  semen  portland Tipe  1  adalah  dipergunakan  sebagai  media pengikat  struktur  tanah  berlendut  yang  akan ditambahkan abu.kayu bakar, materialnya ekonomis  dan  mudah  terjangkau  dikalangan masyarakat  menengah  kebawah.  Penggunaan
semen  portland  secara  umum  adalah  dipakai sebagai  pengikat  beton,  “Bentuk  paling  umum dari  beton  adalah  beton  semen  portland,  yang biasanya  terdiri  dari  campuran  Semen,  Air  dan bahan  Mineral  lainya  yang  berupa  Agregat  halus (pasir)  dan  Agregat  kasar  (koral).”(Iwan  and Siswanto 2018).
Paper  berikut  ini  menyajikan  hasil  dari  pengaruh penambahan abu kayu bakardan semen poortland type 1 pada struktur tanah berlendut
(ekspansif)yang akan dilakukan
perhitungankapasitas  daya  dukung  dan  sifat konsistensitanah lempung dari Kecamatan Mojoroto,  Kabupaten  Kediri.  Kapasitas  daya dukung  yang  akandihasilkan  dalam  penelitian berikut  ini  menggunakan  parameter  perhitungan nilai  PROCTOR,  kemudian  pada  pengembangan perhitungan
dilakukan
pengujian pengembangan(swelling) yang akan
dipergunakan  sebagai  tolak  ukur  perencanaan pondasi  bangunan  karena  Pondasi  merupakan salah  satu  bagian  penting  dalam  struktur bangunan.  (Teknik,  Bertulang,  and  Pancang, n.d.).
Batasan Masalah Adapun  poin  –  poin  dalam  batasan  masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Pengujian  dilakukan  di  laboratorium  Teknik SipilUniversitas Kadiri.
2. Tanah  yang  dipergunakan  dalam  penelitian adalah  struktur  tanah  asliyang  terdapat diKecamatan
Mojoroto, Kabupaten Kediri,Jawa Timur.
3. Material  yang  akan  dipergunakan  sebagai media  stabilisasi  tanah  berlendut  adalah  Abu kayu  bakar  yang  terdapat  di  wilayah Kabupaten Kediri dan Semen Portland Type 1 hasil produksi semen Gresik.
4. Pada variasi penambahan abu kayu bakaradalah  sebesar  3%  +  semen  portland 4%,abu kayu bakar
5%+semen portland4%,danabukayu bakar7%+ semen portland  4%  terhitung  dari  berat  keseluruhan benda uji.
5. Benda uji pada pengetesan digunakan material tanah asli dengan ditambahkan abu kayu bakar dan  semen  portland  type  1  dengan  waktu pemeraman selama 1, 3 dan 7 hari.
6. Metodologi  pengujian  yang  dilakukan  adalah pada pengujianklasifikasi tanah dan pemadatan  tanah  yang  dijadikan  benda  uji. Mula  –  mula  pada  struktur  tanah  asli dilakukan    uji  kadar  air,  berat  volume  tanah,
berat jenis, analisa saringan, analisa hidrometer,  uji  PROCTOR  pada  kadar  air optimum  benda  uji  dan  dilakukan  uji  lanjutan yaitu Swelling test.
7. Pada  paper  ini  tidak  melakukan  perhitungan perbandingan  nilai  ekonomi  yang  dihasilkan dari  penelitian  stabilisasi  tanah  menggunakan abu kayu bakar dengan semen portland type 1.
8. Air yang  dipergunakan adalah air bersih  yang diambil  dari  saluran  air  di  Laboratorium Teknik Sipil Universitas Kadiri.

## KAJIAN PUSTAKA
Tanah Lempung Soekoto (1984, dalam Fathani, 1998)
menerangkan bahwa “lempung merupakan partikel-partikel  berukuran  mikroskopik  sampai sub  mikroskopik  yang  berasal  dari  pelapukan kimiawi batuan”,(Candra et al., n.d.).
Pada  penelitian  berikut  ini  penulis  memakai struktur tanah lempung ekspansif atau montmorillonite  sebagai  sampel  benda  uji stabilisasi tanah.

## Semen portland
Pada penelitian berikut ini peranan penting semen portland  adalah  “sebagai  media  pengikat  benda uji  penelitian”,(Krisna  et  al.,  n.d.),    karena  pada dasar unsur kimia semen portland adalah “sebagai media pengikat meterial bangunan yang ekonomis dan  ramah  lingkungan”,(Winarto 2017). Semen portland sendiri merupakan “bahan bangunan  komposit  yang  terbuat  dari  kombinasi agregat dan pengikat semen”,(Iwan and Siswanto 2018).

## Air
Pada penelitian berikut ini Air yang dipergunakan adalah air bersih  yang  diambil  dari saluran air di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Kadiri. Air sendiri  merupakan  “substansi  kimia  dengan rumus  unsur  kimia  H2O”,(Beton  Mengunakan  et al. 2018).

## Abu Kayu bakar
Abu  kayu bakar  merupakan sebuah partikel  hasil pembakaran  dari  limbah  rumah  tangga  maupun perindustrian  yang  berasal  dari  beberapa  jenis kayu  kering.  Partikel  abu  kayu  bakar  terbilang hampir  sama  dengan  beberapa  partikel  abu  pada umumnya,  yaitu  tersusun  dari  butiran  –  butiran halus bahkan berstruktur mikro. Adapun sifat dari partikel  tersebut  adalah  padat  dan  sedikit menyerap  air  secara  kelompok,  namun  hampir
bersifat  lolos  air  pada  setiap  sel  partikelnya. Dalam  hal  konsistensi,  sifat  dari  abu  lebih  bagus jika dibandingkan dengan sifat ekspansif tanah. Pada  penelitian  terdahulu  terdapat  penggunaan beberapa  jenis  abu  yang  dipergunakan  sebagai bahan stabilitas tanah, misalnya Abu sekam padi. “Abu  sekam  merupakan  material  yang  banyak mengandung silika dan material pozzolan”,(Widhiarto  et  al.  2015).  Unsur  kimia yangterkandungpada  partikel  abu  dapat  disajikan pada Tabel 1 berikut ini :
Tabel 1.Unsur KimiaYang Terkandung dalam Abu Unsur Kimia Kandungan (%) Si02 21,6 Al2O3 4,6 Fe2O3 2,8 CaO 62,8 MgO 3,2 SO4 2,1 CaO bebas 1,2 Na2O 0,41 K2O 0,24 Sumber : (Widhiarto et al. 2015) StabilisasiTanah
Stabilisasi  tanah  merupakan  suatu  upaya  guna memperbaiki struktur tanah yang akan dipergunakan  sebagai  media  pijakan  inti  dari struktur  bangunan.  Adapun  langkah  kerja  yang harus  dilakukan  guna  stabilisasi  tanah  adalah dengan  cara  menyusunan  struktur  butiran  tanah asli  dengan  menambahkan  beberapa  material bahan  yang  lebih  memenuhi  spesifikasi  dalam perhitungan pembebanan tanah dengan memperhatikan  tingkat  efisiensi  setiap  bahan yang akan dipergunakan. Hal tersebut dimaksudkan  agar  struktur  tanah  mengalami kerapatan sesuai  dengan spesifikasi stabilitas dan kapasitas daya dukung yang di inginkan.
“apabila tanah  yang terdapat di lapangan bersifat sangat  lepas  atau  sangat  mudah  tertekan,  atau apabila mempunyai indeks konsistensi yang tidak sesuai, permeabilitas yang terlalu tinggi, atau sifat lain  yang  tidak  diinginkan  sehingga  tidak  sesuai untuk  suatu  proyek  pembangunan,  maka  tanah tersebut harusdistabilisasi”,Menurut Bowles (1984) pada (Study et al., n.d.).
Penelitian  dan  perhitungan  yang  akan  dilakukan guna  dalam  realisasi  persyaratan  tanah  stabil
adalah dengan melakukan penelitian dan perhitungan  klasifikasi  tanah,  pemadatan  tanah dan uji pengembangan tanah (Sweeling).

## Klasifikasi Tanah
Klasifikasi  tanah  merupakan  sebuah  kegiatan guna  meneliti  partikel  penyusun  struktur  tanah asli  yang  nantinya  dapat  dilakukan  penarikan kesimpulan  untuk  perhitungan  lebih  lanjut  pada stabilisasi tanah. Adapun kegiatan yang dilakukan guna  meneliti  klasifikasi  tanah  asli  adalah  pada pengujian  kadar  air  tanah  asli,  berat  volume tanah,  analisa  saringan  dan  analisahydrometer. Sehingga  pada  penelitian  ini  dapat  menemukan nilai  kemampuan  jumlah  air  yang  diserap  tanah, berat  jenis  tanah  asli  dan  persentase  setiap diameter partikel – partikel penyusun tanah.

## Pemadatan Tanah (Proctor)
Pengujian  pemadatan  tanah  atau  sering  disebut dengan  test  Proctor  merupakan  suatu  pengujian yang  dilakukan  untuk  mengetahui  tingkat kepadatan  dari  struktur  tanah  yang  diujikan. Parameter  kepadatan  tanah  tersebut  diambil  dari perhitungan  pada  volume  yang  sama  benda  uji manakah  yang  memiliki  nilai  berat  yang  lebih besar  dengan  konversi  nilai  berat  jenis  setiap benda  uji.  Dalam  penelitian  berikut  tanah ditambahkan material guna stabilisasi tanah yaitu abu  kayu  bakar  dan  semen  portland  type  1, dengan  variasi  benda  uji  tanah  ditambahkan  abu kayu  bakar  sebesar  4%,  5%  dan  7%  serta penambahan  semen  portland  type  1  sebesar  4% pada  setiap  variasi  benda  uji  terhitung  dari persentase keseluruhan berat benda uji.
Tingkat kepadatan tanah sangat penting menganut  tingkat  stabilitas  tanah  sesuai  dengan spesifikasi  kegunaan.  Menurut  Craig  (1991) pada(Abdurrozak  et  al.  2017),“pemadatan  tanah adalah  proses  naiknya  kerapatan  tanah  dengan memperkecil  jarak  antar  partikel  sehingga  terjadi reduksi volume udara dan tidak terjadi perubahan volume air yang cukup berarti pada tanah”.
Pengembangan Tanah (Swelling) Pengembangan  tanah  atau  sering  disebut  dengan uji  swelling  merupakan  suatu  kegiatan  penelitian yang  dilakukan  untuk  mengetahui  tingkatan kembang  susut  tanah  setelah  dicampur  dengan material stabilisasi tanah, yang didalam penelitian berikut  ini  uji  sweeling  dilakukan  pada  masa pemeraman benda uji selama 1, 3 dan 7 hari.

## METODOLOGI
Pada  metodologi  penelitian  Stabilitas  tanah
berikut ini memiliki beberapa step – step tahapan pelaksanaan  penelitian,  adapun  pelaksanaannya adalah sebagai berikut :
1. Uji Klasifikasi
Menggunakan    struktur  tanah  yang  diambil dari  titik  lokasi  di  Kecamatan  Mojoroto  Kota Kediri jawa timur dengan melakukan uji : a. Uji Pada Kadar Air Tanah
b. Uji Berat Volume Pada Tanah
c. Uji Gradasi Saringan (Ayakan)
d. Uji Hydrometer Tanah
2. Uji Pemadatan Tanah (Test Proctor) menggunakan  struktur  tanah  asli  yang ditambahkan  abu  kayu  bakar  dan  semen portland  type  1  pada  variasi  penambahan  abu sejumlah 4%, 5% dan 7% dengan penambahan semen  sejumlah  4%  terhitung  dari  berat  total benda uji.
3. Uji potensi
pengembangan tanah
menggunakan  struktur  tanah  asli  yang ditambahkan  abu  kayu  bakar  sejumlah  4%, 5%  dan  7%  serta  ditambah  semen  portland sejumlah  4%  pada  setiap  variasi  benda  uji dengan  dilakukan  pengamatan  pada  waktu pemeraman selama 1, 3 dan 7 hari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Klasifikasi Tanah Pengujian  klasifikasi  tanah  yang  dilakukan  pada struktur  tanah  ekspansif  dari  titik  lokasi  di kecamatan  mojoroto  kota  kediri  menunjukkan hasil yang disajikan dalam tabel 2 berikut :
Tabel 2. HASIL UJI KLASIFIKASI TANAH
Tabel  tersebut  menunjukkan  bahwa  padahasil  uji gradasi  saringan  nilai  persentase  lolos  saringan no.  200  adalah  sebesar  88,8%.Pada  pengujian batas  konsistensi  tanah  didapatkan  hasil  nilai batas  plastis  sebesar  24,84%,  batas  cair  sebesar 78,5%,  sehingga  mendapati  nilai  indeks  plastis sebesar53,66%.
Menganut  perhitungan  klasifikasi  AASHTO, tanah yang diteliti sebagai benda uji masuk dalam kategori  A-7-6.  Jenis  tanah  tersebut  tanah  adalah berlempung  dan  sifat  stabilitas  sedang  sampai buruk.
Dalam  klasifikasi  USCS,  tanah  tersebut  masuk kedalam  kelompok  CH.  Hal  tersebut  disebabkan nilai  indeks  plastisitas  (IP)  terdapat  didalam daerah CH. Sehingga menyimpulkan bahwa tanah tersebut  adalah    lempung  inorganik  dengan  nilai plasisitas  tinggi.  Sifat  dari  lempung  gemuk  (fat clays)
Pengujian PROCTOR Hasil pengujian PROCTOR tanpa proses rendaman  (Unsoaked)  dan  PROCTOR  dengan proses  rendaman  (Soaked)  pada  struktur  tanah asli  dan  struktur  tanah  tanah  asli  yang ditambahkan  Abu  kayu  bakar  sejumlah  3%,  5% dan 7% serta ditambahkan semen portland type 1 sebanyak  4%  terhitung  dari  berat  keseluruhan benda uji yang juga dilakukan pemeraman selama 1,  3  dan  7  hari  dapat  dirangkum  dalam  tabel  3 dan 4 berikut ini.
Tabel 3. Hasil Pengujian PROCTOR Struktur Tanah Asli No. Jenis Pengujian Hasil Satuan 1  Kadar Air (WC) 45,22 % 2  Weight Volume Basah 2.21 gr/cm3 3  Berat Jenis (Gs) 2,61 4  Batas-Batas Konsistensi Batas Cair (LL) 78,5 % Batas Plastis (PL) 24.84 % Indeks Plastisitas (IP = LL – PL) 53,66 % Batas Susut 20,53 % 5  Analisis Grdasi saringan % Lolos #200 88,8 % Kerikil 0,08 % Pasir 11,12 % Lanau 28,32 % Lempung 60,48 % Pengujian Nilai PROCTOR Tanah Asli Tanpa Pemeraman 8,72 % Tanah Asli dengan Pemeraman 1,23 %
Tabel 4. Hasil Pengujian PROCTOR Struktur Tanah Campuran
Gambar 1. Grafik Hasil Pengujian
PROCTOR Tanpa Rendaman
Hasil dari pengujian Proctor menunjukkan bahwa dengan  dilakukakn  penambahan  abu  kayu  bakar sejumlah  3%  dan  semen  portland  4%,  nilai kepadatan  tanahmeningkat  hingga  hingga  29,72 pada kondisi tanpa rendaman Unsoaked dan pada proses  pemeraman  selama  7  hari.  Pada  proses sama  (Unsoaked  dan    pemeraman  7  hari),  tanah yang  dilakukan  penambahan  kadar  abu  kayu bakar  sejumlah  5%  dan  7%,  Nilai  proctor    juga meningkat,  Pada  tanah  asli  sebesar  32,92  dan 33,42.  Dengan  demikian  menunjukkan  bahwa pada penambahan abu kayu bakar maksimal yaitu sebesar  7%  masih  mengalami  peningkatan  nilai PROCTOR,  namun  pada  titik  7%  peningkatan yang  dihasilkan  menunjukkan  trend  yang  hampir konstan.  Hal  tersebut  menimpilkan  bahwa  abu kayu  bakar  dan  semen  portlandtype  1  dapat efektif  jika  digunakan  sebagai  bahan  stabilitas
tanah  guna  memperbaiki  struktur  tanah  yang tidak stabil sesuai spesifikasi.
NILAI UJI PROCTOR (%) Pemeraman 1 Hari 3 Hari 7 Hari 7 Hari rendaman AKB 3%+ Semen portland4% 23,51 28,22 29,72 22,08 AKB 5%+ Semen portland4% 23,91 29,05 32,92 22,95 AKB 7%+ Semen portland 4% 24,32 29,55 33,42 29,96
Pada  peningkatan  nilai  uji  PROCTOR  dengan dilakukan  penambahan  abu  kayu  bakar  dan semen  Portland  type  1  pada  kondisi  pengujian PROCTOR terendam (Soaked), dapat dilhat pada grafik Gambar 2.
Gambar 2. Grafik Hasil Pengujian PROCTOR dengan Rendaman
Hasil pembacaan dari grafik 2 tersebut menunjukkan  nilai  PROCTOR  pada  kondisi benda  uji  mengalami  rendaman  lebih  rendah dibanding  dengan  kondisi  benda  uji  tanpa mengalami uji rendaman. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh rendaman pada  penurunan  nilai  PROCTOR.  Pada  struktur tanah  asli,  nilai  uji  PROCTOR  rendaman mengalami  penurunan  nilai  hingga  menjadi  1,23 dari kondisi tanpa rendaman 8,72.Pada penambahan  semen  portland  4%  dan  abu  kayu bakar  3%,  benda  uji  mengalami  penurunan  nilai PROCTOR  akibat  perendaman  yang  tidak signifikan.Nilai  PROCTOR  setelah  perendaman menunjukkan  nilai22,08  %  dari  nilai  PROCTOR tanpa rendaman 29,72 dengan pemeraman 7 hari. Kemudian  pada  penambahan  kadar  abu  kayu bakar  5%  dan  7%  serta  semen  portland  yang kadarnya  sama,  nilai  PROCTOR  pada  kondisi rendaman menunjukkan nilai32,92 menjadi 22,95 dan  33,42  dari  kondisi  unsoaked  menjadi  29,96 Soaked.  Hasil  tersebut  menyimpulkan  bahwa penambahan  semen portland  dan  abu  kayu  bakar sangat  efektif  terhadap  menurunkan  pengaruh rendaman pada kapasitas daya dukung tanah yang diuji menggunakan pengujian PROCTOR.
Uji Pengembangan (Swelling) Pengujian sweelling dilakukan untuk menentukan nilai  perbandingan  pada  perubahan  tinggi  ketika dilakukan  perendaman  benda  uji  terhadap  tinggi semula,  dan  hasilnya  dinyatakan  dalamn i l a i persentase.
Pada  Pengujian  swellingbenda  ujidieramkanan selama  7  hari  dan  kemudian  benda  uji  direndam selama  4  hari.  Pada  hasil  pelaksanaan  pengujian swellingdirangkum  dalam  Tabel  5  dan  grafik Gambar 3.
Tabel 5 Hasil Pengujian Swelling Hari Pengembangan (%) Tanah Asli Tanah Asli +AKB 3% +Semen portland Tanah Asli +AKB 5% +Semen portland Tanah Asli +AKB 7% +Semen portland 4% 4% 4% 0 0 0 0 0 1 3,832 0,014 0,083 0,019 2 4,608 0,025 0,089 0,023 3 4,496 0,041 0,095 0,029 4 4,885 0,041 0,096 0,038
Gambar 3.
Hasil Uji Swelling Tanah Soaked Berdasarkan grafik pengujian
swellingmenunjukkan  bahwa  benda  uji  sebelum diberi meterial tambahan, pada struktur tanah asli mencapai  3,83%  dimana  nilai  indeks  plastis  (IP) pada pengujian batas plastisadalah24,84%.
Mengacu pada Klasifikasi   SNI   2008 pada batas cair, jenis tanah lempung berikut  masuk  kedalam jenis  tanah  lempung  ekspansif  karena  memiliki potensi  pengembangan  tinggi.  Hasil  grafik pengembangan setelah ditambahkan bahan stabilisasi  dengan  persentase  campuran  abu  kayu bakar 7% beserta semen portland type 1 sejumlah 4% menghasilkan nilai persentase pengembangan    menurunhingga0,038%  sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  penamahan    abu  kayu
bakar  dan  semen  portland  pada  type  1  guna stabilisasi  tanah  pada  uji  swelling  dapat menurunkan  potensi  pengembangan  tanahjenis ekspansif.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  stabilisasi  tanah ekspansif di laboratorium Teknik Sipil Universitas  Kadiri  dalam  penyusunan  paper  ini dapat ditarik kesimpulan dengan sebagai berikut :
1. Tanah  dari  Kecamatan  Mojoroto  Kota  Kediri Jawa  Timur  adalah  jenis  tanah  lempung kelanauan.  Pada  metode  USCS  tanah  tersebut termasuk jenis tanah lempung, CH, sedangkan berdasarkan klasifikasi AASHTO tanah tersebut  masukkedalam  kelompok  A-7,  yang disimpulkan bahwa tanah tersebut adalah jenis tanah berlempung sedang hinggatinggi.
2. Dari hasil pengujian pemadatan tanah PROCTOR didapatkan nilai PROCTOR tanah asli sebesar 8,72% untuk PROCTOR
Unsoaked, sedangkan untuk PROCTOR tanah
Asli Soaked sebesar 1,23 %.
3. Pada penambahan abu kayu bakar sebesar 3% beserta  Semen  Portland  type  1  sejumlah  4% memberikan  kenaikan  Nilai  uji  PROCTOR hingga 29,72% dari kondisi tanah asli.
4. Ketika Benda uji dilakukanpemeraman terbukti memberikan peningkatan nilai
PROCTOR,  dan  pada  pemeraman  selama  7 hari nilai PROCTOR relatif konstan.
5. Pada Uji Pengembangan  Tanah  (Swelling test)  menunjukkan  hasil  yang  semakin  bagus ketika  persentase  bahan  campur  abu  kayu bakar  semakin  banyak.  Dari  pengembangan tanah asli sebesar 4,9% menjadi 0,038% pada pengembahan tanah asli + abu kayu bakar 7% + semen portland 4%.
Saran Dalam  penelitian  berikut  ini  belum  terdapat  nilai optimum  pada  pengujian  proctor,  untuk  itu  baik pembaca  maupun  ilmuan  teknik  sipil  tanah diharapkan  untuk  dapat  melanjutkan  penelitian berikut  ini  hingga  menemukan  nilai  optimum penambahan abu kayu bakar dan semen portland.
DAFTAR PUSTAKA
Abdurrozak,
Muhammad
Rifqi, Dillah Nurfathiyah  Mufti,  Program  Studi,  Teknik
Sipil,  Universitas  Islam,  Program  Studi, Teknik  Sipil,  and  Universitas  Islam.  2017.
“Stabilisasi  Tanah  Lempung  Dengan  Bahan Tambah Abu Sekam” XXII (2): 416–24.
Beton  Mengunakan,  Jobmix,  Pasir  Lumajang,
Dan  Penambahan,  Ahmad  Ridwan,  and Annisa Chandra. 2018. “Additive
Masterpozzolith ® 402R” 3 (2): 192–97.
Candra,  Agata  Iwan,  Staf  Pengajar,  Program Studi,  Teknik  Sipil,  Fakultas  Teknik, Universitas  Kadiri,  Limbah  Kertas,  and Stabilitas Tanah. n.d. “LIMBAH KERTAS,” 1–11.
Gardjito,  Edy.  2017.  “Pengendalian  Jadwal  Dan Anggaran  Terpadu  Dengan  Metode  Earned Value  Analysis Pada Pekerjaan Konstruksi.”
UKaRst 1 (1): 47–62.
Iwan, Agata, and Eko Siswanto. 2018. “Menggunakan  Hydroton  Dan  Master  Ease 5010” 3 (2): 162–65.
Krisna,  Agil  Dwi,  Drs  Sigit  Winarto,  S  T  Mt, Ahmad  Ridwan,  and  S  E  S  T  Mt.  n.d. “Penelitian  Uji  Kuat  Tekan  Beton  Dengan Memanfaatkan  Limbah  Ampas  Tebu  Dan Zat  Additif  Sikacim  Bonding  Adhesive,” 1– 11.
Study,  Program,  Teknik  Sipil,  Fakultas  Teknik, and  Universitas  Kadiri.  n.d.  “Stabilisasi
Struktur Tanah Lempung Dengan Menggunakan Bahan Tambahan Abu Sekam Padi  Dan  Kapur  Pada  Subgrade  Perkerasan Jalan Sudjati,” 1–9. Susanto, Agus. 2009. “PENGARUH STABILISASI TANAH LEMPUNG
DENGAN  ASPAL  EMULSI  Klasifikasi Tanah” 3 (KoNTekS 3): 6–7.
Teknik,  Fakultas,  Beton  Bertulang,  and  Tiang Pancang.  n.d.  “Perencanaan  Pondasi  Tiang
Pancang Pada Gedung Universitas
Tulungagung.”
Widhiarto,  Herry,  Aris  Heri  Andriawan,  Andik
Matulessy,  Fakultas  Teknik,  and  Fakultas Psikologi.  2015.  “STABILISASI  TANAH LEMPUNG EKSPANSIF DENGAN
MENGGUNAKAN  CAMPURAN  ABU- SEKAM DAN KAPUR” 01 (02): 135–40.
Winarto, Sigit. 2017. “PEMANFAATAN SERAT  IJUK  SEBAGAI  MATERIAL KEMAMPUAN BETON MENAHAN BEBAN TEKAN Studi Kasus : Pembangunan Homestay Singonegaran Kediri” 1 (1): 1–38.
Halaman Ini Sengaja Dikosongkan